TCVN1755:1975

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1755-75 VẢI DỆT THOI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CO SAU KHI GIẶT Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ co của vải thông dụng sản xuất từ xơ bông, xơ hóa học hỗn hợp với xơ bông, xơ và sợi viscô. 1. KHÁI NIỆM CHUNG Độ co là sự thay đổi kích thước xác định được theo hiệu số kích thước trước và sau khi giặt. Độ co được xác định theo hướng sợi dọc và sợi ngang. Nếu sau khi giặt, kích thước tăng lên, ta có độ co âm (-), kích thước giảm đi, ta có độ cao dương (+). 2. LẤY MẪU ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2.2. Cắt mẫu từ cuộn hoặc tấm vải theo suốt chiều rộng còn chiều dài lấy 350 mm, đối với các loại vải thường và 650 mm, đối với vải dệt từ sợi màu. 3. DỤNG CỤ VÀ HÓA CHẤT Cốc thủy tinh dung tích 250 – 500 ml Dưỡng (sáp lon) bằng kim loại màu hoặc nhựa có kích thước như hình vẽ 1 Đèn Đũa thủy tinh Nhiệt kế đo được đến 100 0 C Nồi nấu Thước thẳng, chia độ đến 0,1 cm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Xà phòng trung tính, dung dịch 4 g/l và 5 g/l 4. CHUẨN BỊ MẪU 4.1. Tiến hành chuẩn bị mẫu trong điều kiện quy định theo TCVN 1748 – 75. 4.2. Đặt dưỡng lên mẫu ban đầu, dùng bút chì đánh dấu lên vải qua lỗ dưỡng (hình 2a). Dùng thước thẳng kiểm tra lại kích thước mẫu. Khi kích thước đảm bảo yêu cầu, dùng chỉ khác màu khâu theo dấu đã đánh sẵn (hình 2b) sao cho vải không bị nhăn nhúm Chú thích. Đối với vải dệt từ sợi màu, phải đánh dấu không ít hơn hai mẫu, 5. TIẾN HÀNH THỬ 5.1. Giặt ở nhiệt độ 25 0 C và 40 0 C ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chú thích. Khi lấy mẫu ra khỏi dung dịch, trong bất cứ trường hợp nào cũng không được vắt cho ráo nước, mà chỉ được dùng tay bóp nhẹ theo chiều dọc mẫu. Để cho mẫu khô tốt, sử dụng một trong các cách sau đây: 1. Trải vải trên lưới nilông phẳng có kích thước lớn hơn mẫu, tiến hành phơi hoặc sấy ở nhiệt độ không lớn hơn 40 0 C cho đến khô; 2. Trải mẫu lên mặt bàn phẳng có lót chăn chiên hoặc ba lớp vải mềm, trên mẫu có đặt một lớp vải phin mỏng không có hồ. Sau đó, dùng bàn là «là khô» (chỉ được đưa bàn là từ giữa mẫu thử ra xung quanh. Không được đẩy bàn là). Trường hợp phân tích trọng tài, phải dùng bàn là để là khô. Chú thích. Khi giặt ở nhiệt độ 25 0 C, mọi thao tác đều tiến hành như khi giặt ở 40 0 C chỉ khác các dung dịch đem dùng đều phải ở nhiệt độ 25 0 C. 5.2. Giặt ở nhiệt độ 95 0 C Tiến hành xử lý sơ bộ theo điều 5.1. Sau đó, cho mẫu đã xử lý vào dung dịch có 2 g natri cacbonat và 5 g xà phòng trung tính trong 1 l theo tỷ lệ giữa mẫu và dung dịch là 1 : 30. Nâng dần nhiệt độ của dung dịch lên 95 ± 2 0 C. Tiến hành giặt trong 30 phút. Trong quá trình giặt, dùng đũa thủy tinh hoặc gỗ lật nhiều lần và luôn để cho mẫu thử ngập trong dung dịch. Quá trình lấy mẫu ra, giặt lại và làm khô cũng tiến hành tương tự như khi giặt ở 40 0 C. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6. TÍNH TOÁN KẾT QUẢ Độ co của vải theo hướng sợi dọc (Y d ) và sợi ngang (Y n ), khi khoảng cách giữa hai điểm đánh dấu lúc chưa giặt đúng 200 mm, tính bằng phần trăm theo các công thức: trong đó: l d – giá trị trung bình của khoảng cách giữa các điểm đánh dấu theo hướng sợi dọc sau khi giặt, tính bằng mm; l n – giá trị trung bình của khoảng cách giữa các điểm đánh dấu theo hướng sợi ngang sau khi giặt, tính bằng mm. Khi tính toán lấy các số liệu chính xác đến 0,01% và quy tròn đến 0,1%. Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của các kết quả xác định được.